530 boletín de BOSQUES, PESCA I CAZA 



nadas en agua, o sea lo que llamamos lechadas; asbestina, caseína 

 i otras. 



Los baños o inmerpiones de piezas fueron generalmente efectua- 

 dos en caliente, con alquitranes, carbolíneo, sublimado, cloruro de 

 zinc, i las inyecciones con defensol (variedad de carbolíneo), creo- 

 sota, sulfato de cobre, mistura de Rütger (creosota i cloruro de zinc, 

 De los demás procedimientos esperimentados, los únicos interesan- 

 tes son la carbonización superficial i la protección con lata de fierro 

 o de zinc. 



La aplicación de todas esas preparaciones quedó terminada en se- 

 tiembre de 1904 i se procedió inmediatamente a colocar las 1300 

 piezas de madera preparados al efecto en el sitio de esperimentacio- 

 nes, que era un terreno pastoso de 2000 metros cuadrados facilitado 

 por la injenieria militar en la parte occidental de Copenhague. 



De cada unidad o lote esperimental, los prismas largos fueron en- 

 terrados hasta media altura en. los centros de cuadrados de 70 cen- 

 tímetros de lado, colocados unos en su dirección vertical normal i 

 otros invertidos o cabeza para abajo en relecion con la situación que 

 tenian en el árbol; su éstremidad superior, cortada en bisel, estaba 

 protejida por una placa de zinc que rebasaba un poco las aristas. 

 Los prismas cortos, por pares de un prisma preservado i uno al esta- 

 do natural para servir de testigo, fueron colocados la mitad de ellos 

 en la superficie del suelo i la mitad a 38 centímetros de profundi- 

 dad, en el interior de los cuadrados determinados por los prismas 

 largos. Estos cuadrados distaban unos de otros de centr»-' a centro, 

 1.5 metro en dirección norte-sur i 2.2 metro en la dirección perpen- 

 dicular. 



Así dispuestas las cosas, se dejó al todo abandonado durante siete 

 años, habiéndose podido notar que las maderas no preparadas fue- 

 ron atacadas muí luego por la podedumbre, en los plazos siguien- 

 tes: a los 3 años los postes de pino montes, a los 4 años los de pícea 

 blanca, a los 5 i 6 años los de pino silvestre i de pícea danesa. Eu 

 el trascurso del verano de 1911 todo el material fué recojido i deja- 

 do cierto tiempo en locales secos i aireados, con una temperatura de 

 16 a 18 grados centígrados. En seguida se procedió al examen de 

 los prismas, conviniéndose en designarlos con las cifras 5 al, la 

 primera para marcar las piezas que no presentaron alteración apa- 

 rente, i rebajando hasta dejar el 1 para las piezas muí atacadas. Al 



